14 



G. Borelius 



Röhren in einem HER^Eusofen geschmolzen und dann gewalzt und gezogen, üxida- 

 tionsverluste waren nicht bemerkbar. 



Die Messmethoden waren die in meiner Arbeit ^ über eine Methode für kom- 

 binierte Messungen an Peltierwärme und Wärmeleitfähigkeit beschriebenen. Um 

 absolute Werte für die elektrische — (x) und die Wärmeleitung (À) zu bekommen, 



Ag- Au Legierungen. 



2,0 























A 



+ 



t 



e 





+ 



1 







7 





























V. 



























1 





0 













TABELL 4. 

 Ag-Au-Legierungen. 



25 



20 



10 



Atom 



"/o 

 Au 



Volt .10 / Grad 



e 



Ohm. ' 

 cm. ^ 



in--* 

 10 



V. 



Watt 



Volt' 



Grad. cm. 



Grad 

 . 10' 



hurt 



weich 



l 



X/x 



0 



— 0,09 





51,5 



3,66 



71 



5,0 



1,56 



— 1,79 



28,8 



2,08 



73 



9,7 



2,11 



2,37 



18,8 



1,42 



76 



14,5 



2,42 



2,53 



14,2 





20,0 



2,49 



2,74 



12,1 



0,91 



76 



30,2 



2,58 



2,79 



10,0 

 8,8 



0,81 



81 



39,7 



2,00 



2,78 



0,73 



82 



45,4 



2,68 



2,68 



8,8 



0,72 



81 



5ü,y 



3,64 



3,62 



7,0 



0,61 



87 



55,1 



2,47 



2,55 



8,6 



0,73 



85 



59,9 



2,51 



2,77 



8,8 



0,68 



77 



70,3 



2,21 



2,31 



9,9 



0,78 



79 



81,3 



2,07 



1,91 



12,8 



0,96 



75 



89,3 



1,66 



1,69 



17,5 



1,36 



78 



95,1 



1,39 



1,18 



24,3 



1,84 



76 



100 a 



0,00 



42,4 



2,91 



69 



IOC b 



0,04 





42,7 



2,95 



69 



20 



40 



habe ich für Gold aus den Messungen von 

 Jäger und Diesselhorst ^ bei 18° und 100° 

 die Werte für 0" extrapoliert, und unter Be- 

 0^1 ^ I ^ ^ 1^ nutzung dieser Werte den Apparat durch dop- 

 pelte Messungen an einem Golddrahte kalibriert. 



Die Resultate sind in der Tab. 4 und in 

 der Fig. 4. zusamraengefasst. Die Thermokräfte 

 e sind aus den gemessenen Peltierkoefficienten 

 Fig 4. durcli Division mit der absoluten Temperatur 



273 bekommen. 



Die Herstellung der Legierungen geschah bei zwei verschiedenen Gelegen- 

 heiten. Das erste Mal wurden die Legierungen von etwa zehn zu zehn Atom- 

 prozent gegossen, das andere Mal die Übrigen. Bei mittleren Konzentrationen, 

 40° bis 60° Atomprozent, geben die verschiedenen Legierungen keine einfach zu- 

 sammenhängende Kurve. Da die Kurve hier wahrscheinlich nicht mehrere Maxima 

 und Minima besitzen kann, ist zunächst zu schliessen, dass bei den verschiedenen 



60 80 100 



Atomprozent Au. 



" G. Borelius, Ann. d. Phys. 52, p. 398, 1917. 



' JÄGER und DiESSELHORST, Wiss. Abh. d. Phys.-techn. Reichsanstalt 3, p. 269, 1900, 



